# Technologie/Matériaux/Généralités/Désignation normalisée des fontes

Matériaux :
| plan du chapitre en cours Matériaux Généralités Matériaux métalliques Alliages ferreux Aciers Aciers en général Désignation normalisée des aciers Aciers de construction Aciers inoxydables Caractéristiques physiques des aciers Fontes Désignation normalisée des fontes Nuances usuelles des fontes Caractéristiques physiques des fontes Métaux et alliages non-ferreux Aluminium et alliages Cuivre et alliages Magnésium et alliages Titane et alliages Zinc et alliages Traitement des métaux Traitements thermomécaniques, état de livraison Traitements de surface Matériaux non métalliques Céramiques Divers Matériaux biocompatibles Niveau A - débutant B - lecteur averti C - compléments Avancement Projet Ébauche des chapitres En cours Avancé Terminé Quoi de neuf Docteur ? ajouter une rubrique les 5 dernières mises à jour notables Calcul des assemblages par filetage Courroies de transmission Le Rein, site d’implantation en Biocompatibilité - début de réorganisation du livre de technologie mises à jour précédentes Les plus récentes sont en tête de liste ! test test test test test | navigation rapide dans le livre de technologie ■ préface - SOMMAIRE COMPLET SOMMAIRE COMPLET ■ Aspects généraux Éléments théoriques et pratiques Matériaux Énergie Fonctions mécaniques ■ Éléments de machines Transmissions mécaniques Technologie Modèles |

## Norme européenne

La désignation européenne comporte :
* les lettre EN, pour norme européenne, suivies d'un tiret ;
* pour distinguer la désignation numérique de la désignation symbolique, cette dernière comporte un G ;
* la lettre J indiquant une fonte ;
* une lettre indiquant la nature de la fonte :
** L : à graphite lamellaire,
** S : à graphite sphéroïdale,
** N : fonte blanche (no graphite),
** MW : malléable à cœur blanc (white),
** MB : malléable à cœur noir (black) ;
* pour les désignations numériques : un numéro de référence ;
* pour les désignations symboliques : la résistance à la traction, R$_m$, en mégapascals (MPa), suivi éventuellement de l'allongement à la rupture en pourcent, A%.
Fontes grises :
| Désignation numérique | Désignation symbolique |
| Fontes à graphite lamellaire (EN 1561) ||
| EN-JL 1010 | EN-GJL-100 |
| EN-JL 1020 | EN-GJL-150 |
| EN-JL 1030 | EN-GJL-200 |
| EN-JL 1040 | EN-GJL-250 |
| EN-JL 1050 | EN-GJL-300 |
| EN-JL 1060 | EN-GJL-350 |
| Fontes à graphite sphéroïdal (EN 1563) ||
| EN-JS 1010 | EN-GJS-350-22 |
| EN-JS 1014 | EN-GJS-350-22-RT |
| EN-JS 1015 | EN-GJS-350-22-LT |
| EN-JS 1020 | EN-GJS-400-18 |
| EN-JS 1024 | EN-GJS-400-18-RT |
| EN-JS 1025 | EN-GJS-400-18-LT |
| EN-JS 1030 | EN-GJS-400-15 |
| EN-JS 1040 | EN-GJS-450-10 |
| EN-JS 1050 | EN-GJS-500-7 |
| EN-JS 1060 | EN-GJS-600-3 |
| EN-JS 1070 | EN-GJS-700-2 |
| EN-JS 1080 | EN-GJS-800-2 |
| EN-JS 1090 | EN-GJS-900-2 |
Fontes malléables (EN 1562) :
| Désignation numérique | Désignation symbolique |
| Fontes à cœur blanc ||
| EN-JM 1010 | EN-GJMW-350-4 |
| EN-JM 1020 | EN-GJMW-360-12 |
| EN-JM 1030 | EN-GJMW-400-5 |
| EN-JM 1040 | EN-GJMW-450-7 |
| EN-JM 1050 | EN-GJMW-550-4 |
| Fontes à cœur noir ||
| EN-JM 1110 | EN-GJMB-300-6 |
| EN-JM 1130 | EN-GJMB-350-10 |
| EN-JM-1140 | EN-GJMB-450-6 |
| EN-JM 1150 | EN-GJMW-500-5 |
| EN-JM 1160 | EN-GJMW-550-4 |
| EN-JM 1170 | EN-GJMB-600-3 |
| EN-JM 1180 | EN-GJMB-650-2 |
| EN-JM 1190 | EN-GJMB-700-2 |
| EN-JM 1200 | EN-GJMB-800-1 |

## Norme allemande

Dans les normes allemandes DIN 1561, 1563, 1564, 1691 et 1693, la désignation commence par G (Gusseisen) :
* GG ou GGL : fonte à graphite lamellaire ;
* GGG : fonte à graphite sphéroïdal ;
* GGV : fonte à graphite vermiculaire.
Pour les fonte GG/GGL et GGG, on ajoute la résistance à la traction R$_m$, en déca-mégapascals.
Elles ont aussi une désignation numérique, appelée Werkstoff Nummer (Wk. Nr.). Cette désignation commence par « 0. »
Équivalence DIN/EN pour les fontes à graphite sphéroïdal :
| Désignation EN | Désignation DIN | Wk. Nr. |
| EN-GJS-350-22-LT | GGG-35.3 |
| EN-GJS-400-18-LT | GGG-40.3 |
| EN-GJS-400-15 | GGG-40 | 0.7040 |
| EN-GJS-500-7 | GGG-50 | 0.7050 |
| EN-GJS-600-3 | GGG-60 | 0.7060 |
| EN-GJS-700-2 | GGG-70 |
| EN-GJS-800-2 | GGG-80 |
| EN-GJS-1000-5 | GGG-100B/A |
| EN-GJS-AX | GGG-NiSiCr 35 5 2 |
Équivalence DIN/EN pour les fontes à graphite lamellaire :
| Désignation EN | Désignation DIN | Wk. Nr. |
| EN-GJL-150 | GG-15 |
| EN-GJL-200 | GG-20 |
| EN-GJL-250 | GG-25 | 0.6020 |
| EN-GJL-300 | GG-30 |

## Notes

Caractéristiques physiques des aciers < > Nuances usuelles des fontes